Einzelne Mineralien. 



-197- 



Von dieser Analyse kann die Formel Al 2 3 . P 2 5 . 4 H 2 0, was besser 

 mit Strengit (Fe 2 O s . P 2 5 . 4H 2 0) als mit Phosphosiderit (Fe 2 3 . P 2 5 . 

 3i-H 2 0) übereinstimmt, abgeleitet werden. 



Die Veränderungen in der Farbe und der damit verbundene Wasser- 

 verlust ist in folgender Weise zusammenzustellen : 



Temperatur 0° C 



Farbe des gepulverten 

 Materials 



Wasserverlust 





Blaßgrün 





110° (Erster Tag) 



Blaßgrün 



5,09 % 



115 (Zweiter Tag) 



Lichtgrau 



9.67 .. 



110 (Dritter Tag) 



Blaßlavendel 



12,48 „ 



140 



Lavendel 



19.81 „ 



160 



Tieflavendel 



22,50 , 



B. H. Kraus, 



R.Nacken: Über die Mischfähigkeit des Glaserits mit 

 N a t r i u m s u 1 f a t und ih re Abhängigkeit von der Temperatur. 

 (Sitz.-Ber. k. preuß. Akad. d. Wiss. 1910. 2. p. 1016—1026.) 



Nachdem van't Hoff gezeigt hatte, daß die bei der Kristallisation 

 aus wässeriger Lösung erhaltenen Natrium- und Kaliumsulfate in der 

 rhombischen Modifikation keinerlei Mischfähigkeit zeigten, dagegen hexa- 

 gonale Mischkristalle mit 62,1 % bei 77 % K 2 S0 4 sich bilden können, hat 

 Verf. seine Untersuchungen auf Natrium- und Kaliumsulfatschmelzen aus- 

 gedehnt und die Beziehungen der auch auf diesem Wege erhaltenen hexa- 

 gonalen Mischkristalle zur Dimorphie der reinen Natrium- und Kalium- 

 sulfate durch Aufnahme eines Temperaturkonzentrationsdiagramms bestimmt. 

 Die unmittelbar aus dem Schmelzfluß kristallisierenden hexagonalen Modi- 

 fikationen der beiden enantiotrop dimorphen Komponenten bilden eine 

 lückenlose Mischungsreihe. Die aus wässeriger Lösung erhaltenen hexa- 

 gonalen Mischkristalle entstehen erst bei der Umwandlung der Kom- 

 ponenten in die rhombische Modifikation. Die Untersuchung dieser Misch- 

 kristalle ergab , daß bei 60° und 34° aus Lösungen mit vorherrschen- 

 dem Kaliumsulfat, neben diesem die „Glaserit" genannte Verbindung 

 Na 2 S 4 . 3 K 2 S 4 auskristallisiert. Aus natriumsulfatreichen Lösungen 

 erhält man neben reinem Natriumsulfat gesättigte Mischkristalle von Glaserit 

 -|-Na 2 S0 4 , die sich mit abnehmender Temperatur der Zusammensetzung 

 des Glaserits nähern. Fünf Diagramme erläutern die gegenseitigen 

 Beziehungen im einzelnen. v. Wölfl. 



